Beiträge zur näheren Kenntniss der Ursache des Erhärtens der Mörtel efc. 22 T 



Mörtels gepulvert und durch ein grobes Sieb geschlagen. Der Rück- 

 stand wurde mit verdünnter Salzsäure behandelt, die feineren Theile 

 abgeschlemmt und gewogen. Die Menge dieses groben aus eckigen 

 Quarzstücken bestehenden Sandes betrug 36-3 Gramme. Man kann 

 demnach als Durchschnittszahl annehmen, dass dem Gewichte nach 

 der dritte Theil des Mörtels grober Quarzsand ist. 



Zur weiteren Untersuchung verwendeten wir blos den abgesieb- 

 ten und bei 100" C. im Wasserbade getrockneten Theil. 



Die Bestimmung der Kohlensäure wurde durch Zerlegung 

 mit Salzsäure in einem Fresenius- WilTschen Kohlensäure-Appa- 

 rat vorgenommen, hierauf der Inhalt des die Substanz enthaltenden 

 Kölbchens auf ein Filter gebracht, ausgewaschen und als feiner 

 Sand (Flusssand) berechnet. 



I, 5008 Gramme Substanz gaben 0-9275 Gramme Kohlensäure 

 und 2573 Gramme Sand als Rückstand. 100 Theile enthalten dem- 

 nach 1852 Theile Kohlensäure und 51-37 Theile Sand. 



II. 2 607 Gramme Substanz lieferten 04925 Gramme Kohlen- 

 säure und 1-342 Gramme Sand was für 100 Theile des Mörtels 

 18 52 Theilen Kohlensäure und 51-47 Theilen Sand entspricht. 



Im Mittel enthalten demnach 100 Theile Mörtel 187 Theile 

 Kohlensäure und 51 42 Theile feinen Flusssand. 



Was die Bestimmung des Kalkes und der Magnesia anbe- 

 langt, so wurde sie ebenso wie die Bestimmung des Eisenoxydes 

 und der Thonerde nach dem gewöhnlich hierbei eingeschlagenen 

 Verfahren vorgenommen. 



I. 5-OOS Gramme Substanz lieferten 2-257 Gramme schwefel- 

 sauren Kalk, was 0-9293 Grammen Kalk entspricht und 0-3832Grmm. 

 zweibasig phosphorsaure Magnesia oder Ol 381 Grmm. Magnium- 

 oxyd. 100 Theile des Mörtels geben demnach 18-55 Theile Kalk 

 und 53 Theile Magnesia. 



II. 2-607 Gramme Substanz geben 1-139 Gramme schwefel- 

 sauren Kalk, entsprechend 0-46847 Theilen Kalk und 03687 Grmm. 

 pyrophosphorsaure Magnesia, entsprechend 0-1329 Grmm. Magnesia. 

 100 Theile Mörtel enthalten demnach 17-97 Theile Kalk und 

 5-1 Theile Magnesia. 



Im Mittel enthalten demnach 100 Theile des Mörtels 1826 

 Theile Kalk und 5-2 Theile Magnesia. 



Eisenoxyd und Thonerde wurden zusammen bestimmt. 



